ET DE r H Y S I Q U E. 4_3 1 



d'environ 200 grammes par myriagramme , ou 4 marcs 

 par quintal, 



D'après les détails que je viens d'exposer, on peut 

 admettre que, pour traiter une partie de minerai d'ar- 

 gent , il faut passer au fourneau environ trois parties 

 un tiers en poids de matières de différens genres , le 

 minerai y compris. Sur une partie de minerai d'argent 

 on consomme depuis une partie et demie jusqu'à deux 

 en poids de charbon de bois , selon que ce minerai est 

 plus ou moins fusible. 



En terme de fondeur on nomme nez une croûte de 

 scories , qui se forme parla fraîcheur du vent , au-devant 

 de la thuyère par laquelle le vent est introduit dans le 

 fourneau. Un bon fondeur règle la charge du fourneau 

 de manière à ce que ce nez ne soit ni trop long ni trop 

 court. Une longueur de 16 à 24 centimètres est la meil- 

 leure. Il ne doit être ni trop ouvert ni trop fermé. Il 

 sert à empêcher que le mur de derrière ne se dégrade 

 trop vite ; que la thuyère , qui est en fer, ne se brûle 

 pas , et que le vent ne frappe pas avec trop de violence 

 les métaux , sur-tout le plomb , si facile à s'oxider, à se 

 vitrifier et à se sublimer. Ce nez, s'il est bien établi et 

 perforé de différentes ouvertures , comme il doit l'être , 

 sert encore à distribuer également le vent dans l'inté- 

 rieur du fourneau. 



Les matières, avec les charbons, sont portées au four- 

 neau à mesure que la fusion s'y fait, et l'on a soin de 

 couvrir les premières avec les derniers , afin d'empêcher 

 la dissipation des parties atténuées et argentifères par le 



